II. Guadalcazarit, ein neues Mineral. 



Von Theodor Petersen. 



Vor einiger Zeit brachte ich von einem Besuch bei Herrn Profes- 

 sor Sandberger in Würzburg ein eigentümliches Quecksilbererz mit, 

 welches sich zu Guadalcazar in Mexico, wo bekanntlich viel Zinnober 

 vorkommt, mit Quarz und Baryt gefunden hat. Für dieses Fossil, welches 

 sich bei näherer Untersuchung als neu herausgestellt hat, erlaube ich mir 

 die Bezeichnung Guadalcazarit anzuwenden. 



Das Mineral ist derb, kryptokrystallinisch, eisenschwarz mit etwas 

 bläulichem Stich, auch in dünnen Blättchen undurchsichtig, von fettarti- 

 gem Metallglanz, uneben muscheligem Bruch und schwarzem Strich, 

 ziemlich spröde und so weich, dass es leicht zu einem grauschwarzen 

 Pulver verrieben werden kann. 



Auf der Kohle vor dem Löthrohr gibt es nach anfänglich ziemlich 

 starkem Decrepitiren Quecksilberrauch und Selengeruch; bei fortge- 

 setztem Blasen bleibt gelblichweisses Zinkoxyd, bei nicht zu scharfem 

 Erhitzen hie und da mit Regenbogenfarben-Umlaufen und deutliche Cad- 

 miumreaction zeigend. Beim Erhitzen im offenen Glasröhrchen wird ein 

 graues bis schwarzes Sublimat von Quecksilber, Schwefel- und Selen- 

 quecksilber erhalten, auch schweflige Säure wahrgenommen ; schliesslich 

 bleibt gelbliches Zinkoxyd. Königswasser bewirkt unter Abscheidung von 

 wenig Schwefel leichte Auflösung. 



Das specifische Gewicht beträgt im Mittel zweier übereinstimmen- 

 der Versuche 7-15 bei 15°, die Härte 2. Hie und da findet sich an den 

 Stücken ein Anflug von Zinnober. 



Die Zusammensetzung des neuen Minerals ist 6 HgS -f- ZnS, wobei 

 etwas Schwefel durch Selen und ein kleiner Theil Zink durch Cadmium 

 vertreten ist. 



1. Angew. 1-1100 Gr. 



BaS0 4 1-1790 Gr. BaSe0 4 0-0492 Gr. 

 HgS 1-0272 Gr. ZnO 0-0565 Gr. 

 Man verschmolz mit Salpeter und Soda, säuerte eben mit Salpetersäure an, 

 fällte mit Barytlösung und trennte Baryumsulfat und Baryumselenat nach dem 

 Glühen im Wasserstoffstrorn durch Behandeln mit Salzsäure. 



2. Angew. 0-9262 Gr. 



Se 0-0085 Gr. ZnO 0-0504 Gr. 

 Mit rauchender Salpetersäure oxydirt, nach Zufügung von Schwefelsäure 

 durch mehrmaliges Verdampfen, zuletzt nach theilweiser Absättigung mit Soda 



Mineralogische Mittheilungen 1872. 2. Heft. (Petersen.) 9 



